2Q Mineralogie. 



Die Verf. befolgten bei ihren Untersuchungen folgende Methode. 

 Zunächst wurde jedes Mineral sorgfältigst ausgesucht, gereinigt und voll- 

 ständig analysirt. Zu weiteren Versuchen wurde Material vom selben 

 Stück genommen, und zwar wurde jedes Mineral der Einwirkung trockener, 

 gasiger Salzsäure ausgesetzt. Zu dem Zwecke wurde eine gewogene Menge 

 im Platinschiffchen in einer Glasröhre im Gasstrom bis zum constanten 

 Gewicht erhitzt. Die Temperatur betrug zumeist 383°-412° C 1 Die er- 

 hitzte Masse wurde mit Wasser und einem oder zwei Tropfen Salpetersaure 

 behandelt und die gelösten Theile wurden analytisch bestimmt. Mit dieser 

 Einwirkungsart der gasigen Säure wurde die der wässerigen Salzsaure 

 verglichen. Der Regel nach wurde 1 g Mineral mit 75 ccm rauchender 

 Salzsäure auf dem Wasserbade behandelt und zur Trockene verdampft. 

 Bei unvollständiger Zersetzung wurde nochmals mit HCl vom sp. (*. 1,U 

 drei Tage und länger eingewirkt. Zuweilen wurde das stark geglühte 

 Mineral mit wässeriger Säure behandelt. Öfter konnte nach den i Glühen 

 Kieselsäure durch Sodalösung (250 g auf 1 1) gelöst werden. Schliesslich 

 wurde fast immer der Wasserverlust bei verschiedenen Temperaturen be- 

 stimmt. Die Verf. gingen von der Auffassung aus, dass die complexen 

 Silicate Substitutionsproducte normaler Salze sind. ^ . , 



1 Olivin. Es wurde anscheinend ganz einschlussfreies Material 

 von Fort Wingate, New Mexico, benutzt. Analyse Si0 2 41,98, Fe 2 0,51, 

 FeO 571 NiO 0,42, MnO 0,10, MgO 51,11, H 2 0,28; Summa 100,11 

 Wasserverlust bei 105« 0,05 %. Nach Behandlung mit H Cl-Gas ging durch 

 Behandlung mit Wasser und einem Tropfen HN0 3 in Lösung MgO 1,47 

 Fe 43, also nur sehr wenig. Wässerige Säure zerlegt Ohvm leicht. 



2 2 Talk Apfelgrüner, blätteriger Talk von Hunter' s Mill, Fairfax Co., 

 Virginia, ergab Si0 2 62,27, A1 2 3 0,15, Fe 2 3 0,95 MgO 30 95 FeO 0,85 

 MnO Spur H 2 4,91; Summa 100,08. Wasserverlust bei 105 0,07, bei 

 2500-300° 0,06, bei Rothgluth 4,43, bei Weissgluth 0,35. Nach löstündigem 

 Erhitzen bei 383°-412° im trockenen H Cl-Gas ging nur 0,23% MgO m 

 Lösung. Nach schneller Verdampfung mit rauchender Salzsäure gingen 

 105% MgO und 0,16% (FeAl) 2 3 in Lösung und selbst nach 32tagiger 

 Digestion auf dem Wasserbade erst 3,94% MgO und 0,41 % Sesquioxyde. 

 Talk ist also sowohl gegen trockene wie wässerige H Cl sehr widerstands- 

 fähig Empirische Zusammensetzung des untersuchten Talks Mg 3 H 2 bi 4 U 2 , 

 die sich als Mg 3 H 2 (SiO s ) 4 als saures Metasilicat oder als basisches Salz 

 von H 2 Si 2 5 , nämlich Mg (Si 2 5 ) 2 Mg (0 H) 2 (Geoth) deuten lässt. Die 

 Stabilität des Talk gegen HCl spricht gegen letztere Formel. Es ist nach 

 späteren Experimenten sehr wahrscheinlich, dass alles Mg, welches einem 

 Silicat durch vollkommen trockene HCl entzogen wird, als Hydroxyd vor- 

 handen war. Wäre ferner Talk wirklich Wg<$i o-MgOR' 80 sollte 



> Als Indicatoren wurden neben dem Schiffchen 

 (Schmp 383°) und Zink (Schmp. 412°), m anderen Fallen Bleichlond 

 (Schmp. 498°) und Silberjodid (Schmp. 527°) benutzt. 



